84 



J. Kimz. Die magnetischen Eigenschaften des Hämatits, 



Wenn man die magnetisclie Ebene des Pyrrbotins in dem 

 horizontalen Felde des Elektromagneten senkrecht stellt, und 

 das Feld um 360^ dreht, so beschreibt die Magnetisierung 

 in beiden Kichtungen den Durchmesser der leichten Magneti- 

 sierbarkeit AD und zwei Bögen AB und CD des Kreises der 

 Sättigung (Fig. 22). Die Rotationshysteresis ist in diesem Falle 

 also gleich der alternativen Hysteresis längs 



0des Durchmessers der leichten Magnetisier- 

 ' barkeit. Die Arbeit der alternativen Hyste- 

 resis ist also unabhängig vom Felde und 

 gleich der Arbeit der Rotationshysteresis im 

 Anfangspunkte. In der Tat bleibt die Arbeit 

 Fig. 22. cler alternativen Hysteresis in derjenigen Rich- 

 tmig, in welcher von den schwächsten Feldern 

 an die Sättigung besteht, konstant. Die der H-Achse parallele 

 Linie F G in Fig. 21 drückt die Abhängigkeit der alternativen 

 Hysteresisarbeit von dem Felde in der Richtung der leichten 

 Magnetisierbarkeit aus. Tatsächlich steigt auch hier wie bei 

 der Rotationshysteresis die Arbeit der alternativen Hysteresis 

 in einer kontinuierlichen Kurve von Xull an zum konstanten 

 AYerte an. 



Fig. 23. 



Die Kurven 1. 2 imd 3 der Fig. 23 zeigen die Er- 

 scheinung der Rotationshysteresis als Fimktion der magne- 

 tischen Feldstärke beim Hämatit. Bei den anormalen Kri- 

 stallen — Kurve 1 und 2 — erreicht die Arbeit der Rotations- 

 hysteresis viel höhere Beträge als bei den scheinbar einfaclien 

 Individuen, deren Rotationshysteresis durch die dritte Kurve 



